재결정 소둔 후 , 냉간 추신 전 의 금속 조직 을 관찰 하 면 , Co , P 를 가지 는 2 ～ 20 ㎚ 의 대략 원형 , 또는 대략 타원 형 의 미세 석출 물 , 또는 모든 석출 물 의 90 % 이상 이 30 ㎚ 이하 의 크기 인 미세 석출 물 이 균일 하 게 분산 되 어 있 었 다 . 내압 강도 , 재결정 률 , 비커스 경도 모두 공정 패턴 A 의 것 과 동등 혹은 조금 떨어지 는 정도 로 , 탈산동 ( 脫酸 銅 ) 보다 훨씬 우수 한 것 이 었 다 . 또 , 도전율 은 표 3 에 나타내 는 Ｃ 1220 와 동등 한 높 은 값 을 나타냈 다 . 이 는 , 재결정 소둔 에 의한 P 등 의 석출 에 의한 것 으로 생각 된다 . 이 와 같이 , 추신 공정 사이 에 열처리 공정 을 넣 어도 양호 한 결과 가 되 므로 , 파워 가 약한 추신 설비 로 도 제조 할 수 있 다 .